658 H. Rose, Ueber die kristallographische Orientierung 
des gespiegelten Horizontalfadens von dem wirklichen Faden be- 
stimmte. Auf diese Weise erhielt ich folgende Werte für den 
Neigungs- und Achsenwinkel an drei Platten : 
Platte Fundort Achsenwinkel 2 E Na 
Neigungswinkel zwischen 
Plattennormale u. Bisektrix 
I 
Fundort unbek. 
61° 51' 
— 2 U 18' 
II 
Deutsch-Ostafrika 
65 34 
— 2 17 
III 
Fundort unbek. 
70 59 
-fO 44 
Um einigen Anhalt 
über die Größe 
des wahren Achsenwinkels 
zu bekommen, wurden die Brechungsexponenten der Platte II mit 
dem AnBE’schen Kristallrefraktometer für Na-Licht ermittelt. Es 
ergaben sich folgende bis auf etwa eine Einheit der dritten 
Dezimale unsicheren Werte : 
“Na = 1)^68; = 1,604; }' Na = 1,609. 
Mit Hilfe von ß ergibt sich für den wahren Winkel 2 Vy a = 39° 27'. 
Nach Ermittlung der Lage der Plattennormale gegen die 
spitze Bisektrix wurden die Platten zur Erzeugung von Biegungs- 
figuren gespalten. Wenn man nun an den verbogenen Stellen der 
Täfelchen eine entfernte Lampe reflektieren ließ, so konnte man 
feststellen, daß der von der Mitte der Biegungsfigur ausgehende, 
nach dem Beobachter in der Symmetrieebene verlaufende Strahl 
der vou den verbogenen Teilen gelieferten Lichtfigur (Fig. 1 a) 
bei den Platten I und II die Richtung von der Plattennormale 
nach der spitzen Bisektrix angibt, bei der Platte III aber zeigte 
sich das Umgekehrte. Es folgt hieraus, daß die spitze Bisektrix 
bald im spitzen und bald im stumpfen Winkel ß liegt. Die Be- 
stimmung der Lage der Plattennormale zur spitzen Bisektrix 
reicht demnach nicht aus, um die Lage des kristallographischen 
Achsenkreuzes im Spaltungsblatte festzustellen. 
Es fragte sich nun, ob die Ätzfigur auf der Basis, die nach 
H. Baumhauer 1 deutlich monosymmetrisch ist, ebenso wie der in 
der Symmetrieebene liegende Strahl der Biegungsfigur bei ver- 
schiedener Lage der spitzen Bisektrix eine konstante Orientierung 
behält. Zu dem Zwecke wurden die optisch untersuchten und mit 
Schlag- und Biegungsfiguren versehenen Muscovitplatten nun auch 
noch nach einem von H. Baumhauer 1 2 angegebenen Verfahren mit 
Kaliumhydroxyd geätzt, das iu einem Silbertiegel längere Zeit im 
Schmelzfluß erhalten wurde. Da der Tiegel infolge häufigen Ge- 
brauchs grobkristallin geworden war, drang das geschmolzene 
Kaliumhydroxyd durch die Tiegelwände und bildete allmählich 
außen eine weiße Kruste. Diese verursachte, daß die Temperatur 
1 H. Baumhauer, Sitzungsber. d. Kgl. Bayr. Akadem. d. Wiss. 
November 1874. p. 245. 
H. Baumhauer, Zeitschr. f. Kristallographie. 3. 1879. p. 113. 
